über die Carhurete des Eisens. 53 



eine Verbindung dieses Carburets mit Eisen in ganz unbestimmten Verhält- 

 nissen anzuerkennen. Die Vereinigung des Eisens mit Kohle schreitet viel- 

 mehr in unbestimmten Verhältnissen bis zu dem Maximo des Kohlegehaltes 

 von etwa 5,93 Prozent fort und dann scheint der Verbindungsfähigkeit bei- 

 der Körper mit einander das Ziel gesteckt zu sein. 



Da also bei den Eisencabureten bestimmte Verbindungsstufen nicht 

 aufzxifinden sind, so kann die Classificirung derselben in drei Abtheilungen 

 keine nothwendige, keine durch die Verbindungsverhältnisse gebotene, son- 

 dern sie wird eine willkührliche sein, bei welcher gewisse Eigenschaften des 

 Produktes den Abtheilungsgriuid dargeboten haben. Das reine, von Kohle 

 ganz befreite Eisen, ist ein so weiches Metall, dafs es der Abnutzung diuxh 

 Reibung nur geringen Widerstand leistet und zu den mehrsten Anwendimgen 

 die von dem Eisen gemacht werden, unbrauchbar sein würde. Durch die 

 Verbindung mit Kohle innei-halb gewisser Grenzen, wird die Festigkeit, folg- 

 lich auch die Elasticität, Geschmeidigkeit und Dehnbarkeit des Eisens er- 

 höhet. Die Zunahme an Häi'te macht sich vorzüglich dann in einem auf- 

 fallenden Grade bemerklich, wenn das Metall nach vorangegangener starker 

 Erhitzung plötzlich abgekühlt wird. Dies Verhalten des Kohle haltenden 

 Eisens ist es, von welchem man den Unterscheidungsgrund zwischen Stahl 

 und Stabeisen entnommen hat, indem man übereingekommen ist, alles Stab- 

 eisen, welches durch plötzliches Ablöschen an Härte zunimmt, Stahl zu 

 nennen. Aus den Analysen von vielen Eisenarten hat sich nun das Resultat 

 ergeben, dafs der Kohlegehalt des Eisens bis 0,2, ja selbst bis 0,25 Pro- 

 zent steigen kann, ehe dasselbe durch Ablöschen bedeutend härter wird. 

 Je reiner das Eisen ist und je weniger fremdartige Beimengungen, besonders 

 von Silicium, Schwefel und Phosphor, dasselbe enthält, desto bedeutender 

 kann der Kohlegehalt sein, ehe die Härtezunahme durch plötzliche Tem- 

 peraturerniedrigung bemerkbar wird. Bei dem besten Schwedischen Stab- 

 eisen, so wie bei dem Stabeisen, welches in Deutschland aus Späth- und 

 Braun -Eisenstein dargestellt wird, trägt ein Kohlegehalt von 0,35 Prozent 

 noch nicht zur Erlangung einer bedeutend gröfseren Härte des Eisens nach 

 dem Ablöschen bei, indefs ist der Grad der Härte doch so beträchtlich, 

 dafs dem Metall der Name des stahlartigen Eisens mit Recht zukommt. Von 

 diesem harten und festen, oder stahlartigen Eisen ist der Übergang in Stahl 

 so unmerklich, dafs es nothwendig ist, irgend ein empirisches Merkmal an- 



